— 506 — 
Struttura della zona superficiale. — Molto interessante riesce l’esame della struttura 
della zona superficiale del ferro, quella nella quale, per la elevata temperatura, la camacite 
originaria ha subìto una trasformazione ; il più caratteristico segno di questa trasfor- 
mazione è la graduale scomparsa delle linee di Neumann nella camacite, che diventa 
granulare o finamente cristallina. Come già è stato osservato da Fraenkel, da Tammann 
e Berwerth (*), con questa trasformazione sì passa ad una lega che ha tutti i caratteri 
dei cristalli misti di y-ferro-nichel artificiale. 
Costituzione chimica. — I dati dell'analisi che qui riporto sono la media di varie 
determinazioni. Dopo varii saggi quantitativi di orientamento ho prescelto il metodo 
di separazione del ferro dal nichel e dal cobalto col succinato sodico ; il nichelio fu de- 
terminato come nichel-dimetilgliossima secondo Tschugaeff-Brunk ; nichelio e cobalto 
furono separati secondo Fischer-Brunk, col nitrito potassico. Fosforo e zolfo furono de- 
terminati a parte. i 
Fe 92,39 
Ni alal 
Co 0,55 
S 0,21 
E 0,11 
100,37 
Fra i molti ferri, che hanno una composizione chimica e una struttura consimil a 
quello di Uegit, ricordo quelli più noti e meglio studiati: il ferro di Toluca(Messico) con 
Fe 91,13 
Ni 1,94 
Co 0,66 
Cu 0,01 
p, 0,07 
99,41 
per il quale Cohen (?) calcola la seguente composizione : 
camacite 95,33; tenite 4,67; 
(1) Fraenkel V., und Tammann G., Zettschr. f. anorg. Chemie, 1908, 60, 428; Berwerth P. 
Sitz. ber. Akad. Wien., 1905, 114, p. 343; Berwerth F. u. Tammann G., Ueber die natirliche 
und Kunstliche Brandzone der Meteoreisen und d's Verhalten der « Neumann” schen Li ven» in 
erhitzien Kamaciît, Wien, « Sitz. berich. d. K. Akad. d. Wissensch », 1911, cxx, 31. 
(2) Cohen, Meteoreisen Studien (II), « Ann. K. K. Naturhistorischen Hofmuseum Wien », 
VII, 1893, p. 143. 
